{ 44' ) 



particulier suivant les métaux alliés. Ces combinaisons ne contiennent plus 

 que des traces de sodium quand ils sont convenablement préparés. Yoici 

 l'analyse de quelques-uns de ces alliages : 



Plomb et calcium. Antimoine et calcium. Bismuth ol bariuni. 



Calcium 17,10 Calcium .... 7,60 Barium 28,00 



Plomb 8ii 'o Antimoine p. d. ... . 92,40 Bismuth p. d 72,00 



Sodium °> 3 * 100,00 100,00 



Silicium et étain. . . . o,52 



Magnésium o , 38 



Terte o ? 58 



100,00 



» Je ne parlerai pas de la richesse de ces alliages, qui varie avec la quan- 

 tité de sodium introduite dans l'alliage réducteur; cependant je crois devoir 

 dire que, passé une certaine limite, il se perd du sodium, c'est-à-dire que la 

 quantité de barium, de strontium ou de calcium réduite est plus faible 

 proportionnellement que celle du sodium employé. 



» Il est possible aussi d'obtenir ces alliages en une seule opération et 

 sans avoir besoin de sodium. Il suffira, par exemple, pour avoir un alliage 

 d'étain et de barium, de faire un mélange intime de carbonate de soude, de 

 charbon, de chlorure de barium et d'étain en poussière, et de chauffer 

 jusqu'à ce qu'il ne se dégage plus de vapeurs de sodium. On comprend 

 facilement la réaction : le carbonate de soude et le charbon produisent du 

 sodium qui s'allie à l'étain et réduit le chlorure de barium. Je ne puis ce- 

 pendant indiquer d'une manière précise les proportions les plus avanta- 

 geuses pour obtenir ainsi ces alliages; je me suis contenté de constater le 

 fait. 



» Ces alliages, qu'ils aient été faits d'une manière ou d'une autre, sont 

 de véritables combinaisons que la chaleur ne détruit pas. Ainsi un culot de 

 bismuth et barium, placé dans un creuset de charbon et chauffé à la tempé- 

 rature de fusion du nickel, n'a perdu que très-peu de son poids; une faible 

 quantité de barium avait été détruite par l'oxyde de carbone qui se trouve 

 toujours dans l'atmosphère des creusets. 



» Tous ces alliages s'oxydent rapidement à l'air et décomposent l'eau 

 très-vivement lorsqu'ils contiennent plus de 5 pour 100 de métal alcalin; 

 il laissent alors le métal étranger non attaqué à l'état de poussière noire. 



*> Les alliages de barium, de strontium et de calcium avec l'antimoine 

 dégagent dans l'eau de l'hydrogène très-riche en antimoine; bien qu'il con- 



C R., i85g, 1 er Semestre. (T. XLVIII, N° 9.) âo. 



